为对电铸硬金产品的有关性质有更全面的认识,采集了3家公司的3件样品,采用ICP-MS、ICP-AES、显微硬度计、金相显微镜、扫描电子显微镜等对样品进行了测试与分析。结果显示：各样品的含金量均大于99.9%,其主要的微量元素为Ag,Cu。3件样品的维氏硬度分别为68.74,71.16,74.97,达不到145。在结构方面,各样品的晶粒尺寸非常细小,以致在扫描电子显微镜下无法分辨,这是其硬度较高的结构基础。表面微形貌起伏不平,有较多孔洞,结构较疏松。内部含有尺寸0.2～3.5μm的夹杂物,样品1的夹杂物主要是CaO和Na2O,样品2和样品3的夹杂物主要是SiO2和Na2O,这与电铸时样品所处的溶液介质有关。样品1热处理前的维氏硬度为68.74,处理后减小为25.94,这与热处理后发生了晶粒的＂长大＂有关。